Temperatura: 115 °C (temperatura de ensaio = temperatura máxima de funcionamento menos 10 °C); b) Período de exposição: 24 e 336 horas. Após envelhecimento, as amostras devem ser condicionadas a 23 °C e a 50 % de humidade relativa durante, no mínimo, 21 dias antes da realização do ensaio de tração em conformidade com o disposto no ponto 1.4.2.1. Requisitos: a) Variação máxima da resistência à tração: 20 %, após 336 horas de envelhecimento, quando comparada com a resistência à tração do material envelhecido durante 24 horas; b) Variação máxima da resistência à rutura: 50 %, após 336 horas de envelhecimento, quando comparada com a resistência à rutura do material envelhecido durante 24 horas. 1.4.3. Resistência ao ozono 1.4.3.1. O ensaio deve ser executado em conformidade com a norma ISO 1431/1. 1.4.3.2. Os provetes a ensaiar são esticados até um alongamento de 20 % e expostas ao ar, a 40 °C, com uma concentração de 50 partes de ozono por cem milhões, durante 120 horas. 1.4.3.3. Não são permitidas fissurações nos provetes. 1.5. Indicações relativas a tubos não acoplados 1.5.1. Estanquidade (permeabilidade) ao gás 1.5.1.1. Liga-se uma manga com o comprimento livre de 1 m a um recipiente cheio de propano líquido à temperatura de 23 °C ± 2 °C.